— 15 — 



scala si ottengono con le cifre delle ultime colonne delle tabelle I a e II a 

 i diagrammi della fig. 1. 



Si vede quindi chiaramente che per causa del campo magnetico varia- 

 bile, destato soltanto quando il filo presenta la massima deformazione ela- 

 stica, l'attrito interno del nickel nelle stesse condizioni diviene molto ■più 

 grande di quello del ferro. 



+00 



5 IO 15 20 



Fig. 1. 



Facendo variare fra larghi limiti la durata d'oscillazione del sistema 

 senza mutare la carica non si notò variazione alcuna nell'entità del feno- 

 meno descritto. 



4. Per esaminare le variazioni d'attrito interno del filo di nickel nel 

 campo magnetico alternato, dappima si facevano le solite esperienze di prova 

 per aspettare che il filo nuovo adoperato si accomodasse nello stato normale, 

 e dopo si contava il numero di oscillazioni semplici comprese fra le divisioni 

 400 e 320 lette sulla scala e corrispondenti alle ampiezze angolari 13°40' ed 

 11° rispettivamente. La corrente alternata a 46 periodi era fornita da una 

 commutatrice, e le intensità di corrente erano misurate con un centiampe- 

 rometro e con un amperometro di precisione, facendo esperienze con campi 

 magnetici di varia intensità, e tali da non influenzare sensibilmente i risul- 

 tati di misura con il poco calore che sviluppavano. 



Si ebbero così i risultati consegnati nella seguente tabella III, ove nella 

 l a colonna è contenuto il tura ero delle oscillazioni semplici eseguite dal 

 sistema, nella 2 a colonna le ampiezze corrispondenti osservate in divisioni 

 della scala quando il filo oscillava nel campo magnetico terrestre, e nelle 

 successive colonne le ampiezze analoghe osservate quando il filo oscillava 

 nel campo magnetico alternato. 



